( 4075 ) 
l'avons rappelé plus haut. Les changements constatés 
dans l'énergie des métaux qui ont flué sont donc dans le 
même ordre que les changements de volume qui accom- 
pagnent la fusion et l’on peut probablement conclure 
des uns aux autres. Il est bien entendu, toutefois, que 
l'énergie fixée ou perdue par les métaux qui ont flué 
à la température ordinaire, n’est pas nécessairement en 
relation simple avec la chaleur latente de fusion que l’on 
mesure à température plus élevée. 
* 
* * 
Afin de contrôle, j'ai varié les conditions de ces 
expériences. 
Des tiges coulées, recuites et brillantes, d’étain ont été 
exposées à l’action d’une solution d'acide chlorhydrique 
faible jusqu’à apparition des figures de corrosion; nous 
dirons, pour abréger, jusqu’à ce qu’elles fussent damassées. 
Plongées alors dans l’électrolyte SnClaq, elles n’ont 
permis de constater aucun Courant, ce qui démontrait 
leur homogénéité. 
L'une des tiges à été retirée alors de lélectrolyte, 
séchée, raclée, pour enlever le damas, et brunie à l’aide 
d’une agate. Replacée dans l’électrolyte, elle a développé 
un courant de 0,00015 volt, l’étain bruni étant anode. 
Les conditions ont ensuite été renversées : la tige 
damassée a été raclée et brunie, tandis que celle qui avait 
été brunie a été damassée. Le courant s’est renversé, et, 
vingt-quatre heures après, la situation était encore la 
même. Les choses ont été renversées une troisième fois 
avec le même succès. 
Ces expériences ont été répétées aussi avec des tiges de 
